36 ALLIAGES COLORÉS D'aLUMINIUM. 



projette en tous sens des gouttelettes de métal, aussi 

 faut-il prendre quelques précautions. 



Ce mode d'opérer auquel nous avons dû restreindre 

 ces essais, peut être critiqué, car il entraîne forcément la 

 production d'une certaine dose d'alumine, laquelle, on 

 peut du moins le présumer, reste partiellement incorporée 

 dans la masse métallique. Il est donc possible que les pro- 

 priétés indiquées ci-dessous et même la coloration de ces 

 alliages fussent modifiées, s'ils étaient faits en quantités 

 plus considérables à l'abri de l'oxydation. 



1° Aluminium, 28 parties. Platine, 72 parties. 



Cet alliage possède une belle coloration jaune d'or, 

 laquelle peut en faisant varier les proportions dans de 

 faibles limites prendre une teinte violacée, verdàtreet par- 

 fois cuivrée. Cet alliage est cassant, dur, à structure cris- 

 talline. La combinaison or-jaune semble la moins insta- 

 ble. Quant aux autres il se produit une désagrégation de 

 substance assez rapidement, pour qu'au bout de quelques 

 jours on retrouve les fragments de l'alliage transformés en 

 poudre grisâtre. 



2° Aluminium et palladium. Ces deux métaux alliés 

 dans des proportions à peu près semblables à celles de 

 l'alliage précédent, produisent parfois un alliage ayant 

 une très belle coloration rose cuivrée; si Ton sort des 

 proportions voulues, la teinte passe au gris d'acier. La 

 texture de cet alliage est cristalline, il est dur, très fragile, 

 mais ne se désagrège pas avec le temps. 



3° Aluminium, 20 à 25 parties. Cobalt, 75 à 80 par- 

 ties. 



Cet alliage, dont la teinte est jaunâtre, a, lorsqu'il 

 vient d'être formé, la dureté de l'acier trempé, une struc- 

 ture cristalline, et de même que les précédents, il se pul- 



